Sgo ACADÉMIE DES SCIENCES. 



couleur de l'hydrate uranique. Ces efflorescences disparaissent sous Taction 

 d'une solution de carbonate d'ammonium. 



Dans une récente Communication, M. Staehling (') a indiqué que des 

 préparations d'oxyde vert d'urane, même à un très grand état de pureté, 

 s'hydratent lentement à l'air sans changer d'aspect extérieur. 



Il est probable que ces observations sont du même ordre que celles 

 que nous venons de décrire plus haut. La présence de l'anhydride uranique 

 dans les produits résultant d'une décomposition incomplète permet d'expli- 

 quer ces phénomènes. 



Une autre cause de l'existence de l'anhydride uranique dans ces mêmes 

 corps qui s'ajoute à la précédente résulte du fait que l'oxyde U'^0** préparé 

 à température peu élevée peut s'oxydera l'air. En chauffant dans un creuset 

 de platine muni de son couvercle environ i5^ d'oxalate d'uranyle à la tem- 

 pérature de 35o°, il se forme non pas l'oxyde UO- mais un oxyde d'un gris 

 noir très foncé dont la composition correspond à U^O". Cet oxyde main- 

 tenu au contact de l'air pendant 12 heures à 35o'' s'est transformé en une 

 poudre brun orange en augmentant de poids. Cette augmentation de poids 

 correspond à la transformation à peu près totale du produit en anhydride 

 uranique (trouvé 101,77 au lieu de 101,89). 



Une solution de carbonate d'ammoniaque dissout cette substance en ne 

 laissant qu'un résidu excessivement faible d'oxyde U^O** très divisé res- 

 tant facilement en suspension dans le liquide. Si la calcination de l'oxalate 

 est faite à 800". l'oxyde gris noir foncé qui en résulte ne varie pas de poids 

 lorsqu'on le chauffe dans les mêmes conditions. 



La réduction de l'oxyde U^O* par l'hydrogène commence au voisinage 

 de 5oo°, mais elle est encore incomplète après 10 heures de chauffe à cette 

 température en opérant sur deux ou trois grammes de produit. Elle est au 

 contraire assez rapidement totale si l'on chauffe à la température de 900° à 

 1000". Nous n'avons pas observé, au cours de Tétude de cette réduction, la 

 formation d'un oxyde intermédiaire. L'oxyde UO- que l'on obtient possède 

 une couleur brun marron. 



L'oxyde uraneux est décrit tantôt comme une poudre noire, tantôt 

 comme une poudre rouge de cuivre ou brun cannelle. Quel que soit son 

 mode de préparation, l'oxyde uraneux doit présenter, lorsqu'il est pur, une 

 teinte brun marron; c'est une poudre de cet aspect que Ton obtient par 

 pulvérisation de l'oxyde cristallisé. 



(') Gh. SiARHLiNr., Comptes rendus, t. 173, 1921, p. 1^68. 



